207 



liga försiglighetsmStt. Man finner nu ganska lätt 

 af den erhållna jernoxidens vigt, huru mycket 

 syre sintern upptagit för att förvandlas till oxid, 

 sedan man likväl först från den använda sin- 

 terns vigt afdragit vigten af den erhållna ki- 

 seljorden; då nu den tillkomna syrequantiteten 

 är känd, behÖfver man blott räkna ut huru 

 mycket jernoxidul den kan förvandla i oxid, 

 och om vigten af denna oxidul afdrages från 

 sinterns vigt, sä är det återstående naturligtvis 

 jernoxid och kiseljord, hvilken sednares quan- 

 titet man direct funnit. 3 särskilda analyser 

 på bitar af de båda lagren, hafva gifvit följan- 

 de resultat: (l)en quantitet sinter, som i hvar- 

 dera försöket användts, har utgjort 0,8 till i 

 Gramm). 



Yttre lagret'. Inre lagret. 



Syrelialt. Syrehalt 



i:,sla rOxidul 62,71 14,28 i:sla fOxidul 74,36 16,93 



Analy-sOxid 37,14 11,39 Aualy-S Oxid 24.44 7'49 



sen. v-Kiseljord o^i5 0,08 sen. ».Kiseljord i,io ajiz 



ioo,oo xoo,oo 



a:dra fOxIdul 65,oo 14,80 |2:dra fOxidul 73,40 16,71 



Analy-sOxid 34,74 io,65 Analy-COxid 25,5o 7,82 



sca. l-Kiscljord 0,26 0,14 sen. LKiscljord i^io 0,57 



100,00 lOOjOO 



3:dje rOxidiil 67,19 i5,3o 3;djc fOxidiil 74>^7 17. o5 



Analy-COxid 3i,o8 9,84 Analy- < Oxid •j4,3S 7,3S 



sen. LKiseljord 0,78 0,38 sen. ^-Kiseljord 0,76 0,09 



loojoo 100,00 



Man ser härutaf att de båda lagren icke 

 äro lika sammansatta, och att, sedan man af- 

 dragit den quantitet oxidul, kiseljorden i båda- 

 upptagit för att deniied bilda silicat, den åter- 

 stående oxidulens syrequantitet, lemligcn nä- 

 ra, uti det yttre lagret förhåller sig till oxidens 

 som 4*3 och uti det inre lagict som 2:1, hvil- 

 kct för det yttre lagret, skulle utviöu en sam- 



